TCVN6415-1:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-1:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 1: LẤY MẪU VÀ NGHIỆM THU SẢN PHẨM Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 1: Sampling and product acceptance Lời nói đầu TCVN 6415-1:2016 thay thế TCVN 6415-1:2005 . TCVN 6415-1:2016 tương đương ISO 10545-1:2014 Bộ tiêu chuẩn TCVN 6415 -1÷18:2016 Gạch gốm ốp, l á t - Phương pháp thử , bao gồm các phần sau: - TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) Phần 1: L ấ y mẫu và nghiệm thu sản phẩm ; - TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) Phần 2: X á c định k í ch thước và ch ấ t lượng bề mặt; - TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) Phần 3: X á c đ ị nh độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích; - TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) Ph ầ n 4: Xác đ ị nh đ ộ b ề n uốn và lực uốn gãy ; - TCVN 6415-5:2016 (ISO 10545-5:1996) Phần 5: X á c định độ bền va đập bằng cách đo hệ số ph ả n hồi; - TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) Phần 6: Xác định độ b ề n mài mòn sâu đối v ới gạch không phủ men; - TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996) Ph ầ n 7: X á c định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men; - TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) Phần 8: X á c định hệ s ố gi ã n n ở nhiệt dà i ; - TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013) Ph ầ n 9: X ác định độ bền sốc nhiệt ; - TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) Phần 10: X á c đ ị nh hệ số giãn nở ẩ m ; - TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Phần 11: X á c định độ bền rạn men đối với gạch men; - TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995) Phần 12: X á c định độ bền băng gi á ; - TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) Phần 13: X á c định độ bền hóa học ; - TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015) Ph ầ n 14: Xác định độ b ề n chống bám bẩn ; - TCVN 6415-15:2016 (ISO 10545-15:1995) Phần 15: X á c định độ thôi chì và cad im i của gạch ph ủ men; - TCVN 6415-16:2016 (ISO 10545-16:2010) Ph ầ n 16: X á c định sự kh á c biệt nh ỏ về màu; - TCVN 6415-17:2016 Phần 17: X á c định h ệ số ma s á t; -TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) Phần 18: X á c định độ c ứ ng bề mặt theo thang Mohs. TCVN 6415-1:2016 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: LẤY MẪU VÀ NGHIỆM THU SẢN PHẨM Ceramic floor and wall tiles - Test methods - Part 1: Sampling and product acceptance 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu, kiểm tra và nghiệm thu các loại gạch gốm ốp, lát. 2 Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 M ẫ u đồng nh ấ t (Homogeneous sample) Số lượng g ạch của cùng một lô, cùng một điều kiện sản xuất và có các đặc tính được coi là đồng nhất. 2.2 Lô kiểm tra (Inspection lot) Số lượng gạch xác định để kiểm tra, được sản xuất cùng một nơi, trong cùng một điều kiện và có các đặc tính đồng nhất. 2.3 Tổ mẫu (Sample size) Số viên gạch xác định để thí nghiệm từng chỉ tiêu theo yêu cầu. 2.4 M ẫ u thử (Sample) Số viên gạch xác định lấy ra từ lô kiểm tra. 2.5 G i á trị ri ê ng (Individual value) Giá trị được xác định cho một chỉ tiêu của từng viên gạch. 2.6 Giá trị trung b ì nh (Average value) Tổng giá trị của mẫu thử chia cho số mẫu thử đối với một chỉ tiêu. 2.7 Kiểm tra nghiệm thu (Acceptance inspection) Kiểm tra để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận lô kiểm tra. 3 Quy định chung 3.1 L ấ y mẫu kiểm tra Mỗi lô gạch có thể lấy ra một hay hai tổ mẫu. Từ mỗi tổ mẫu có thể lấy một hoặc nhiều mẫu thí nghiệm. 3.2 C ỡ l ô Cỡ lô để kiểm tra được thỏa thuận giữa các bên. Lô gạch có thể bằng 5000 m 2 , nếu số lượng nhỏ hơn 5000 m 2 vẫn được coi như một lô đủ. 4 L ấ y mẫu 4.1 Đ ị a đi ể m l ấ y m ẫ u Địa điểm lấy mẫu tùy theo sự thỏa thuận giữa các bên. 4.2 Cách lấy mẫu 4.2.1 Khi lấy mẫu kiểm tra cần có đại diện của các bên (ngoại trừ trường hợp nhà sản xuất tự lấy mẫu kiểm tra đánh giá). 4.2.2 Mẫu được lấy ngẫu nhiên trong lô sao cho mẫu đại diện cho cả lô sản phẩm. 4.2.3 Mỗi lô gạch lấy 1 hoặc 2 tổ mẫu, tổ mẫu thứ hai chỉ thử khi có yêu cầu. 4.2.4 Mỗi tổ mẫu phải được đóng gói, dán nhãn, đánh dấu theo thỏa thuận của các bên liên quan. 4.3 S ố lượng mẫu thử Số lượng mẫu thử cho một chỉ tiêu được trình bày ở cột 2, 3 Bảng 1. Số lượng mẫu thử tối thiểu cho 1 tổ mẫu: - đối với gạch có kích thước cạnh từ 200 mm đến 400 mm, cần 50 viên; - đối với gạch có kích thước cạnh lớn hơn hoặc bằng 500 mm, cần 35 viên. 5 Kiểm tra 5.1 Mẫu gạch được kiểm tra các chỉ tiêu theo quy định của tiêu chuẩn riêng tương ứng cho từng loại sản phẩm. 5.2 Phương pháp và kết quả kiểm tra, theo Điều 6. 6 Nghiệm thu lô Việc nghiệm thu lô có thể căn cứ theo giá trị riêng hoặc theo giá trị trung bình của kết quả kiểm tra. 6.1 Kiểm tra theo giá tr ị riêng 6.1.1 Lô gạch kiểm tra chấp nhận đạt yêu cầu khi số viên gạch không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng số viên gạch chấp nhận (CN 1 ), được trình bày ở cột 4 Bảng 1. 6.1.2 Lô gạch kiểm tra không đạt yêu cầu khi số viên gạch không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ nhất lớn hơn hoặc bằng số viên không chấp nhận (KCN 1 ), được trình bày ở cột 5 Bảng 1. 6.1.3 Khi số viên gạch không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ nhất nằm giữa số viên chấp nhận (CN 1 ) ở cột 4 và số viên không chấp nhận (KCN 1 ) ở cột 5 Bảng 1 thì dùng tổ mẫu thứ hai để thử, tổ mẫu thứ hai có cùng số lượng mẫu thử như t ổ mẫu thứ nhất. 6.1.4 Lô gạch kiểm tra đạt yêu cầu khi số viên gạch không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ nhất (số nằm giữa viên chấp nhận CN 1 và số viên không chấp nhận KCN 1 ) cộng với số viên không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ hai nhỏ hơn hoặc bằng số viên được chấp nhận (CN 2 ), được trình bày ở cột 6 Bảng 1. 6.1.5 Lô gạch kiểm tra không đạt yêu cầu khi số viên gạch không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ nhất (số nằm giữa viên chấp nhận CN) và số viên không chấp nhận KCN 1 ) cộng với số viên không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ hai lớn hơn hoặc bằng số viên không chấp nhận (KCN 2 ), được trình bày ở cột 7 Bảng 1. 6.2 Kiểm tra theo gi á trị trung b ì nh 6.2.1 Lô gạch kiểm tra được chấp nhận đạt yêu cầu nếu giá trị trung bình của kết quả kiểm tra tổ mẫu thứ nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được trình bày ở cột 8 Bảng 1. 6.2.2 Nếu giá trị trung bình của kết quả kiểm tra không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được trình bày ở cột 9 Bảng 1 thì tổ mẫu thứ hai được đưa ra thử với cùng số lượng như tổ mẫu thứ nhất. Kiểm tra tổ mẫu thứ hai: 6.2.3 Lô gạch kiểm tra được chấp nhận đạt yêu cầu nếu giá trị trung bình của kết quả kiểm tra tổ mẫu thứ hai đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được trình bày ở cột 10 Bảng 1. 6.2.4 Lô gạch kiểm tra không đạt yêu cầu nếu giá trị trung bình của kết quả kiểm tra tổ mẫu thứ hai đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được trình bày ở cột 11 Bảng 1. Bảng 1 - Quy định kiểm tra và nghiệm thu Chỉ t iê u Số mẫu (vi ê n) Kiểm tra theo giá trị riêng Kiểm tra theo giá tr ị trung b ì nh Phương pháp thử Tổ mẫu thứ nh ấ t Tổ mẫu th ứ nh ấ t v à thứ hai Tổ mẫu thứ nh ấ t Tổ mẫu thứ nh ấ t và thứ hai Tổ m ẫ u thứ nh ấ t Tổ mẫu thứ hai CN 1 KCN 1 CN 2 KCN 2 CN KCN CN KCN TCVN 6415 ph ầ n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Sai lệch kích thước 10 10 0 2 1 2 ≤Y >Y ≤Y >Y 2 Chất lượng bề mặt 30 1 3 3 4 - - - - 2 1 m 2 4% 9% 5% >5% Độ hút nước 5 5 0 2 1 2 ≤Y >Y ≤Y >Y 3 Độ bền uốn 7 7 0 2 1 2 ≥Y <Y ≥Y <Y 4 Độ bền va đập 5 5 0 2 1 2 ≥Y <Y ≥Y <Y 5 Độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men 5 - 0 1 - - - - - - 6 Độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men 5 - 0 1 - - - - - - 7 Hệ số giãn nở nhiệt dài 2 2 0 2 1 2 ≤Y >Y ≤Y >Y 8 Độ bền sốc nhiệt 5 5 0 2 1 2 - - - - 9 Hệ số giãn nở ẩm 5 5 0 2 1 2 - - - - 10 Độ bền rạn men 5 5 0 2 1 2 - - - - 11 Độ bền băng giá 10 - 0 1 - - - - - - 12 Độ bền hóa học 5 5 0 2 1 2 - - - - 13 Độ bền chống bám bẩn 5 5 0 2 1 2 - - - - 14 Độ thôi chì và cadimi 5 5 0 2 1 2 - - - - 15 Sư khác biệt nhỏ về màu 5 5 0 2 1 2 - - - - 16 Độ cứng bề mặt, thang Mohs 3 3 0 2 1 2 18 CHÚ THÍCH: Y-Giá trị yêu cầu; - Giá trị trung bình của tổ mẫu 1; - Giá trị trung bình của tổ mẫu 2; CN 1 - Tổ mẫu thứ nhất chấp nhận được; KCN 1 - Tổ mẫu thứ nhất không được chấp nhận; CN 2 - Tổ mẫu thứ hai chấp nhận được; KCN 2 - Tổ mẫu thứ hai không được chấp nhận. 7 Báo cáo lấy mẫu và nghiệm thu Trong báo cáo kết quả lấy mẫu và nghiệm thu bao gồm ít nhất các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) mô tả mẫu gạch kiểm tra; c) điều kiện lấy mẫu; d) kết quả kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu thử; e) kết quả nghiệm thu (CN hoặc KCN); f) người có trách nhiệm lấy mẫu, kiểm tra và nghiệm thu.